Jurnal Teknik Kimia Vol. 27, No. 3, 2021, 95-101 e-ISSN: 2721-4885
DOI: https://doi.org/10.36706/jtk.v27i1.731
Online at http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/jtk
Received June 2021, Revised August 2021, Accepted for publication November 2021

## Sintesis aditif antimikroba Ag/Zn-zeolit dalam bahan pelapis polivinil
asetat

## Synthesis of Ag/Zn-zeolite antimicrobial additives in polyvinyl acetate coatings
Erfina Oktariani 1),* , Nia Iriyani 1) , Mira Dwijayani 1)
1 Program Studi Teknik Kimia Polimer, Politeknik STMI Jakarta, Jakarta – Indonesia
* Email: erfina@kemenperin.go.id

## Abstrak
Agen antimikroba berupa coating sudah diterapkan dalam berbagai komponen. Zeolit alam memiliki kemampuan sebagai  penukar  ion  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  agen  antimikroba.  Zeolit  alam  dari  Tasikmalaya dengan  mordenit  sebagai  komposisi  terbesar,  masih  belum  dikembangkan  sebagai  agen  pertukaran  ion sebagaimana  zeolit  alam  klinoptilolit.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  efektivitas  antimikroba modifikasi zeolit dengan perak dan seng, khususnya dalam hal aktivitas mikroba. Modifikasi zeolit dengan perak dilakukan melalui proses pertukaran ion meliputi kation yang terdapat pada zeolit seperti natrium (Na + ), kalium (K + ), dan kalsium (Ca 2+ ) dapat dipertukarkan dengan ion perak (Ag + ) yang bersifat antimikroba terhadap banyak bakteri.  Logam  yang  digunakan  untuk  memodifikasi  zeolit  adalah  perak  dan  seng  dengan  konsentrasi  larutan AgNO 3 0,05  M  dan  Zn(NO 3 ) 2 0,4  M.  Pada  pembuatan coating ,  serbuk  antimikroba  perlu  dienkapsulasi  pada Polivinil  Asetat.  Antimikroba  Ag/Zn-Zeolit  yang  ditambahkan  ke  Polivinil  Asetat  menggunakan  tiga  variasi komposisi. Stabilitas termal produk antimikroba yang diperoleh menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar persentase berat Ag-zeolit ataupun Zn-zeolit menjadikan stabilitas termal produk antimikroba juga semakin tinggi.  Ag-Zeolit  dengan  konsentrasi  2%  dan  3%  (berat)  memiliki  aktivitas  antimikroba  yang  lebih  efektif dibandingkan dengan Zn-Zeolit pada konsentrasi yang sama. Hal tersebut dapat terlihat dari diameter zona hambat Ag-Zeolit mencapai 6,28 mm.
Kata Kunci: antimikroba, Ag-zeolit, Zn-zeolit, aditif, Polivinil Asetat.

## Abstract
Antimicrobial agents in the form of coatings have been applied to various components. Natural zeolite has the ability as an ion exchanger that can be used to make antimicrobial agents. Natural zeolite from Tasikmalaya with mordenite as the largest composition, has not yet been developed as an ion exchange agent as clinoptilolite natural zeolite. This objective of this study is to compare the antimicrobial effectiveness of zeolite modified with silver and zinc, in terms of microbial activity. Zeolite modification with silver is carried out through an ion exchange process including cations found in zeolites such as sodium (Na+), potassium (K+), and calcium (Ca2+) which can be exchanged with silver ions (Ag+) which are antimicrobial against many bacteria. The metals used to modify the zeolite are silver and zinc with a concentration of 0.05 M AgNO3 and 0.4 M Zn(NO3)2. In the manufacture of  coatings,  antimicrobial  powders need  to  be  encapsulated  in polyvinyl  acetate.  Antimicrobial  Ag/Zn-Zeolite added  to  Polyvinyl  Acetate  using  three  variations  of  composition.  The  thermal  stability  of  the  antimicrobial product obtained indicates that there is a tendency that the greater the percentage by weight of Ag-zeolite or Zn- zeolite makes the thermal stability of the antimicrobial product also higher. Ag-Zeolite with concentrations of 2% and 3% (by weight) had more effective antimicrobial activity than Zn-Zeolite at the same concentration. This can be seen from the diameter of the Ag-Zeolite inhibition zone reaching 6.28 mm.
Keywords : antimicrobial, Ag-zeolite, Zn-zeolite, Additive, Polyvinyl Acetate.

## 1.   PENDAHULUAN
Antimikroba  zeolit  yang  dimodifikasi  dengan perak dapat membunuh, menghambat dan mencegah pertumbuhan  mikroba  sebelum  maupun  sesudah kontak  dengan  permukaan  (Irshad  et  al.,  2020) Antimikroba  Ag-Zeolit  yang  sudah  dijumpai  di pasaran  menggunakan  zeolit  sintetis  sebagai matriknya  (contoh  merk  yang  dijumpai  di marketplace adalah Zeomic©). Hal ini dikarenakan aktivitasnya  yang  dapat  mencapai  14  mm  zona hambat dengan pengujian metode cakram (Ustaoǧlu Iyigündoǧdu et al., 2014)).
Zeolit A dan zeolite  faujasite (X dan Y) yang dimodifikasi  dengan  perak,  mampu  menangkal mikroba  seperti  bakteri  dan  jamur  (Cerrillo  et  al., 2018) Zeolit A yang dimodifikasi dengan Ag+ dan Cu2+  menghasilkan  aktivitas  antimikroba  yang cukup tinggi dan sifat termal yang baik (Yeasmin et al., 2019).
Sampai  saat  ini,  zeolit  sintetis  di  Indonesia masih impor dengan harga yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan  sebagai  antimikroba.  Di  sisi  lain, mineral  zeolit  alam  tersebar  di  banyak  wilayah  di Indonesia (Kusdarto, 2008). Zeolit alam yang umum dijumpai  saat ini  berasal dari  Bayah,  Tasikmalaya, dan  Lampung.  Zeolit  alam  Lampung  merupakan jenis klinoptilolit yang memiliki luas permukaan dan pori  yang  lebih  besar  daripada  zeolit  Bayah  dan Tasikmalaya (Ginting et al., 2007). Zeolit Bayah dan zeolit Tasikmalaya memiliki struktur mordenit yang sangat  dominan.  Hasil  eksplorasi  mineral  zeolit  di kabupaten  Tasikmalaya  menunjukkan  kandungan mordenit  rata-rata  81,62%  (Latief  et  al.,  2003). Sampai  saat  ini  zeolit  alam  dengan  struktur klinoptilolit  lebih  disukai  karena  luas  permukaan, porositas dan adsorpsinya yang lebih besar (Ginting et al., 2007).
Mordenit memeiliki struktur kimia Na 3 KCa 2 (Al 8 Si 40 O 96 ).28H 2 O. Mordenit tidak pernah ditemukan di sedimen laut dalam (Gottardi & Galli, 1985). Mordenit memiliki stabilitas termal dan asam yang  tinggi.  Mordenit  digunakan  sebagai  katalis untuk  reaksi  hidroisomerisasi,  perengkahan  air, reforming, alkilasi, dewaxing, dan produksi dimetil amina.  Selalin itu, mordenit  juga digunakan dalam pemisahan  adsorptif  campuran  gas  atau  cair (Hussain & Mohammed, 2019).
Telah  banyak  ditemukan  pengembangan klinoptilolit dari zeolit alam untuk antimikroba. Di antaranya adalah mempelajari bagaimana peran dan mekanisme zeolit dalam pertukaran ion dengan ion- ion  logam  perak,  tembaga,  seng  dan  lain-lain. Pertukaran  ion  pada  zeolit  alam  jenis  klinoptilolit dengan  ion  Ag + ,  Cu 2+ dan  Zn 2+ .  Ag + -klinoptilolit menunjukkan  aktivitas  antibakteri  terbaik,  tetapi aktivitasnya  tidak  meningkat  seiring  dengan penambahan  jumlah  Ag + di  klinoptilolit  (Top  & Ülkü, 2004). Zeolit alam yang dimodifikasi dengan surfaktan juga dapat mengikat spesies logam anionik
seperti arenat, kromat, iodida, nitrat, peerklorat, dan antimonat (Misaelides et al., 2011).
Ag + serta Cu 2+ dan Zn 2+ memiliki kecenderungan  yang  kuat  untuk  berikatan  dengan ligan  yang  mengandung  S,  N  dan  O.  Sehingga, senyawa  yang  secara  biologis,  seperti  tiol,  asam karboksilat,  fosfat,  amina  akan  bertindak  sebagai ligan untuk ion-ion perak, tembaga dan seng. Selain itu,  Ag + juga  menjadi  pengikat  dalam  enzim, khususnya  gugus  besi-sulfur  enzim  bakteri  yang terlibat dalam sintesis asam amino dan dengan basa DNA.  Jadi,  serangan di  dalam maupun  permukaan sel,  serta  efek  multi-cabang  Ag + ini  bertanggung jawab  atas  aktivitas  antimikroba.  Intervensi  ion perak,  tembaga  dan  seng  pada  konsentrasi mikromolar  dengan  fungsi  sel  terbukti  dalam penghambatan  penyerapan  dan  pertukaran  fosfat, serta menyebabkan penghabisan suksinat, glutamin, dan prolin pada E. coli (Dutta & Wang, 2019).
Gambar 1. Mekanisme pertukaran ion antara ion Ag + dengan zeolit (Marturano et al., 2017)
Zeolit  dengan porositas  tinggi adalah  struktur metastabil.  Hal  ini  mendorong  terjadinya  proses pertukaran  ion  menggantikan  kation  dalam  zeolit hasil sintesis dengan ion Ag + , Cu + dan Zn + . Ion perak terpolarisasi oleh medan listrik yang kuat di dalam frame work zeolit, dan menghasilkan daya tarik yang kuat antara ion dan kerangka zeolit. Pengikatan yang kuat ini juga menyiratkan bahwa pelepasan Ag + oleh frame  work akan  membutuhkan  solusi  kekuatan ionik yang lebih tinggi (Top & Ülkü, 2004). Secara umum, semua zeolit menunjukkan selektivitas yang tinggi  untuk  Ag + ,  dan  dengan  meningkatnya  rasio Si/Al untuk kerangka tertentu, selektivitas terhadap Ag + cenderung lebih tinggi + (Dutta & Wang, 2019).
Pernyataan ini mengangkat potensi zeolit alam jenis mordenit dikarenakan rasio Si/Al yang lebih tinggi daripada  klinoptilolit.  Struktur  kerangka  dan  rasio Si/Al dari zeolit menentukan serapan dan pelepasan Ag + (Dutta & Wang, 2019).
Investigasi  terhadap  aktivitas  antimikroba E. coli pada  klinoptilolit  yang  sudah  bertukar  ion dengan  Ag + (4,34  %  berat)  telah  dilakukan  secara simultan  dengan  Pb 2+ ,  Cd 2+ dan  Zn 2+ .  Kinetika pertukaran  ion  berperan  penting  dalam  aktivitas
antimikroba khususnya meningkatkan aktivitas Ag + - zeolit (Akhigbe et al., 2014).
Zeolit alam jenis chabazite juga telah diamati potensinya  dalam  menghasilkan  AgNP.  Metode yang dilakukan  adalah dengan mengurangi pertukaran  Ag + -zeolit  melalui  perlakuan  panas  di udara. Dengan 105 CFU/ml bakteri dan variasi zeolit 0,001; 0,1 dan 1 % berat dalam suatu larutan garam, bakteri terbunuh semuanya dalam 48 jam kecuali S. aureus (Flores-López et al., 2012).
Sampai  saat  ini  minim  sekali  literatur  yang mengembangkan zeolit  alam  tipe mordenit  sebagai agen  antimikroba.  Ditemukan  satu  penelitian  yang membuat antimikroba nanokomposit berbasis perak dengan mordenit (Jaime-Acuña et al., 2016).
Melihat  pemanfaatan  mordenit  sebagai  bahan antimikroba  dengan  ion  logam  masih  belum
dikembangkan  khususnya  di  Indonesia,  maka mordenit  yang  dijumpai  dari  zeolit  Tasikmalaya menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk  membandingkan  efektivitas  antimikroba modifikasi zeolit dengan perak dan seng, khususnya dalam hal aktivitas mikroba.

## 2.   METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa tahapan  yaitu  persiapan  bahan  baku,  proses pertukaran  ion  zeolit  dengan  seng,  pembuatan coating , dan analisis karakterisasi sampel. Diagram alir prosedur pembuatan coating dapat dilihat pada Gambar 2.
Studi literatur Pertukaran ion zeolit dengan seng Persiapan alat dan bahan Polivinil Asetat Pengujian termal dan aktivitas mikroba Analisis data Pembuatan coating Gambar 2 Prosedur pembuatan coating

## 2.1  Persiapan bahan baku
Bahan  baku  menggunakan  zeolit  alam  dari daerah Tasikmalaya yang dihaluskan menggunakan mortir.  Setelah  itu,  zeolit  halus  sebanyak  400  g diayak  dengan  ukuran  80/100 mesh .  Selanjutnya proses  pencucian  zeolit  dengan  menggunakan aquades. Campurkan 200 g zeolit dan 1 L aquades ke  dalam  gelas  beker.  Aduk  campuran  tersebut menggunakan magnetic  stirrer selama  30  menit, kemudian  air  dibuang  setelah  selesai.  Zeolit  yang sudah  dicuci,  kemudian  dikeringkan  menggunakan oven bersuhu 150ºC selama 3 jam.
Zeolit  kering  sebanyak  100  g  dimasukkan  ke dalam  1  L  larutan  NaCl  0,5  N.  Setelah itu,  diaduk menggunakan hotplate bersuhu 60ºC. Waktu kontak proses  tersebut  adalah  24  jam.  Campuran  tersebut disaring  menggunakan  saringan,  lalu  dikeringkan menggunakan oven bersuhu 130ºC selama 3 jam.
2.2  Proses pertukaran ion zeolit dengan seng Pembuatan  spesimen  antimikroba  dengan proses  pertukaran  ion  zeolit  dan  seng.  Zeolit
sebanyak 4 g ditambahkan ke dalam 0,4 M larutan Zn(NO 3 ) 2 sebanyak  80  ml.  Campuran  tersebut diaduk  selama  5  jam  dengan  suhu  50ºC menggunakan hot plate . Pengambilan padatan pada larutan  tersebut  menggunakan centrifuge pada kecepatan  3500  rpm  selama  25  menit.  Kemudian zeolit modifikasi yang basah dikeringkan menggunakan oven pada suhu 80ºC selama 5-6 jam.
2.3  Pembuatan coating Proses  enkapsulasi  zeolit  dilakukan  ke Polivinil  Asetat.  Zeolit  modifikasi  sebanyak  4  g ditambahkan ke Etil Asetat menggunakan magnetic stirrer pada  kecepatan  1200 rpm  selama  15 menit.
Kemudian  campurkan  larutan  tersebut  dengan Polivinil  Asetat  selama  4  jam.  Zeolit  yang ditambahkan  ke  dalam  Polivinil  Asetat  sebanyak 1%, 3%, dan 5% berat.

## 2.4  Analisis aktivitas bakteri
Pengujian  aktivitas  antimikroba  pada  sampel diperlukan untuk melihat perkembangbiakan
mikroba  pada  sampel.  Pengujian  ini  menggunakan metode difusi cakram. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  media  Mueller-Hinton  Agar  dan bakteri Eschericia coli ATCC 10536. Sampel yang digunakan  sebanyak  1  gram,  dilarutkan  dengan aquades  sebanyak  100  mL.  Cawan  yang  sudah diberikan  agar,  disebarkan  bakteri  sebanyak  1,5  × 108  CFU  dibantu  dengan  batang  penyebar. Kemudian  kertas  cakram  diletakkan  di  tengah cawan, lalu diberikan sampel yang sudah diencerkan 10μL. Pengujian diinkubasi selama 48 jam. Setelah itu dilihat zona hambat pertumbuhan bakteri.

## 2.5   Analisis stabilitas termal
Pengujian  stabilitas  termal  dilaksanakan  di Laboratorium  Instrumentasi  Politeknik  STMI Jakarta.  Pengujian  stabilitas  termal  dari  sampel coating menggunakan  TGA  55. Coating perlu dioleskan pada permukaan aluminum foil berukuran 1,5  1,5  cm  dan  dibiarkan  mengering  sehingga sampel  mengalami  perubahan  wujud  menjadi padatan.  Massa  sampel  yang diujikan  seberat  ± 15
mg diletakkan pada pan . Pemanasan dilakukan pada suhu 300-600ºC. Laju pemanasan sebesar 10ºC/menit  untuk  menentukan  laju  dekomposisi. Setelah  mencapai  suhu  maksimal,  hasil  pengujian ditampilkan  dalam  bentuk  grafik.  Kemudian pan dikeluarkan  dan  dibersihkan.  Sampel  mengalami perubahan  massa  karena  terjadinya  dekomposisi, penguapan pelarut, oksidasi, dan reduksi.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Hasil analisis aktivitas antimikroba Berdasarkan  hasil  karakterisasi  aktivitas antimikroba  pada  setiap  variasi  menunjukkan adanya  pengaruh  terhadap  aktivitas  antimikroba dengan bakteri E. coli . Hasil karakterisasi aktivitas antimikroba  pada coating antimikroba  dengan variasi  1%;  3%  dan  5%  perak˗zeolit  alam  dalam polivinil  asetat  menunjukkan  adanya  zona  hambat berwarna  bening  terhadap  bakteri E.  coli yang terbentuk disekitar kertas cakram setelah diinkubasi selama 48 jam.
Gambar 2 Aktivitas antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli pada antimikroba Ag-Zeolit dengan variasi persentase berat agen antimikroba (a) 1%; (b) 3%; (c) 5%.
Zona  hambat  yang  terbentuk  disekitar  kertas cakram  dapat  diukur  menggunakan  jangka  sorong dengan  mengukur  zona  bening  dari  jarak  terdekat dengan  kertas  cakram.  Nilai  zona  hambat  yang diperoleh  setelah  diukur  dengan  jangka  sorong untuk variasi 1% berat Ag-Zeolit alam dalam PVAc sebesar  0,05mm,  sedangkan  untuk  variasi  3%  dan 5% berat Ag-Zeolit alam dalam PVAc sebesar 0,14 mm.  Nilai  zona  hambat  yang  dihasilkan  tersebut dapat dihitung menggunakan rumus: Diameter zona hambat  =  2  ×  nilai  zona  hambat+6  mm.  Setelah dihitung  menggunakan  rumus,  maka  diperoleh diameter  zona  hambat  untuk  variasi  1%  berat  Ag- Zeolit  alam  dalam  PVAc  sebesar  6,10  mm,
sedangkan untuk variasi 3% dan 5% berat Ag-Zeolit alam dalam PVAc sebesar 6,28 mm.
Diameter  zona  hambat  yang  dihasilkan  pada setiap  variasi  sampel  termasuk  dalam  klasifikasi zona hambat dengan kekuatan daya sedang. Dengan adanya  zona  hambat  yang  dihasilkan  dari  setiap variasi menunjukkan bahwa Ag-Zeolit alam sebagai aditif antimikroba dalam PVAc memiliki kemampuan  dapat  menghambat  pertumbuhan bakteri E. coli . Hal ini dikarenakan perak merupakan bahan  aktif  yang  terkandung  dalam  aditif antimikroba sehingga mampu menghambat pertumbuhan  mikroorganisme  walaupun  pada konsentrasi yang rendah (Cerrillo et al., 2018).
Gambar 3. Zona penghambatan terhadap Escherichia coli Zn-Zeolit dengan variasi persentase berat agen antimikroba (a) 1%; (b) 3%; (c) 5%
Coating dengan  kandungan  1%  Zn-zeolit dalam  larutan  polivinil  asetat  tidak  menunjukkan adanya zona penghambatan karena agen antimikroba  yang  terkandung  belum  cukup  untuk menghambat  pertumbuhan  bakteri.  Berbeda  pada coating dengan  kandungan  Zn-zeolit  3%  dan  5% dalam polivinil asetat menunjukkan zona penghambatan  sebesar  6,1  mm. Coating yang mengandung  agen  antimikroba  relatif  besar menunjukkan  daya  hambat  yang  sedang/ moderate terhadap E. coli . Coating dengan  persentase  berat  Zn-zeolit yang besar menunjukkan aktivitas antimikroba yang baik  meskipun  menunjukkan  zona  hambat  yang tidak meningkat. Konsentrasi larutan Zn(NO 3 ) 2 yang
kurang  tinggi  dapat  mempengaruhi  kemampuan coating antimikroba.  Selain  itu,  seng  memiliki kemampuan melawan jamur dengan baik dibandingkan dengan bakteri (Ustaoǧlu Iyigündoǧdu et al., 2014)
3.2   Hasil analisis stabilitas termal Coating antimikroba  mengalami  dua  tahap dekomposisi dikarenakan penggunaan bahan polivinil  asetat.  Polivinil  asetat  terdekomposisi sebanyak  dua  tahap  pada  suhu  sekitar  300°C  dan terus  mengalami  dekomposisi  hingga  suhu  500°C (Ahmad & Hägg, 2013).
Gambar 4. Penurunan massa antimikroba dengan pengujian TGA
Pada tahap pertama variasi 1% terdekomposisi pada suhu sekitar 300°C˗336°C dengan kehilangan massa  sebesar  56.520%.  Pada  tahap  kedua  variasi 1% terdekomposisi pada suhu 415°C˗452°C dengan kehilangan  massa  sebesar  21.511%  dan  sisa  hasil pemanasan sebesar 17,336%. Variasi 3% mengalami  dekomposisi  pada  suhu  lebih  rendah yaitu  292,63°C˗335°C  dengan  kehilangan  massa
sebesar  49,068%.  Pada  tahap  kedua  variasi  3% terdekomposisi  pada  suhu  404,82°C˗447,93°C dengan  14,117%  massa  yang  hilang  dan  sisa  hasil pemanasan sebesar 32,666%. Variasi 5% mengalami kehilangan massa sebesar 37,417% pada suhu  304,43°C˗338,43°C  di  tahap  pertama.  Pada tahap  kedua  variasi  5%  mengalami  kehilangan massa sebesar 12,802%
pada suhu
408,91°C˗452,84°C  dengan  sisa  hasil  pemanasan sebesar 41,945%.
Jika  dilihat  dari  masing-masing  kurva  di Gambar  2,  penurunan  massa  yang  terjadi  selama pemanasan hingga 600°C adalah akibat dekomposisi dari  polivinil  asetat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  penurunan  yang  dihasilkan  pada  kurva sebanyak dua tahap. Menurut Yeasmin dkk., (2019) polimer  memiliki  stabilitas  termal  yang  baik setidaknya  dapat  menahan  panas  pada  suhu 300°C˗500°C.  Sisa  hasil  pemanasan  pada coating antimikroba  adalah  perak˗zeolit  alam  yang  tidak dapat  terdekomposisi  sempurna  saat  dilakukan pemanasan.
Penambahan  perak˗zeolit  alam  dalam  PVAc dapat menyebabkan suhu dekomposisi sampel naik. Hal ini dikarenakan menurut Ahmad dan May-britt, (2013)  zeolit  memiliki  stabilitas  termal  yang  baik. Dalam hal ini  terlihat  bahwa hasil  stabilitas termal
paling  baik  pada coating antimikroba  yaitu  variasi 5% berat. Dapat terlihat pada variasi 5% mengalami dekomposisi pada suhu meningkat yaitu 304,43°C˗338,43°C  di  tahap  pertama  dan 408,91°C˗452,84°C  pada  tahap  kedua  dengan  sisa hasil  pemanasan yang dihasilkan sebanyak
41,945%.
Sedangkan untuk antimikroba dengan menggunakan Zn-Zeolit menunjukkan pada tahap I, dekomposisi  pada coating dengan  3%  agen antimikroba  terjadi  hingga  suhu  174,78  ºC  dengan kehilangan massa sebanyak 4,771%. Pada tahap II, dekomposisi terjadi hingga suhu 330,90 ºC dengan kehilangan  masssa  sebanyak  45,168%.  Pada  tahap III, dekomposisi terjadi hingga suhu 461,12 dengan kehilangan  massa  sebanyak  11,531%.  Grafik stabilitas  termal  melandai  setelah  tahap  III  karena tidak lagi terjadi dekomposisi.
Tabel 1. Massa residu coating antimikroba Produk Antimikroba Massa Awal (mg) Massa Residu (mg) Penurunan Massa (%) Ag-Zeolit 1% 15,669 2,664 83% Ag-Zeolit 3% 15,694 5,048 68% Ag-Zeolit 5% 20,89 8,669 59% Zn-Zeolit 1% 15,757 0,246 98% Zn-Zeolit 3% 15,255 0,741 95% Zn-Zeolit 5% 15,076 0,785 95%
Massa residu coating antimikroba yang tersisa mengalami  peningkatan  seiring  dengan  kandungan agen  antimikroba  di  dalam coating seperti  yang dapat dilihat pada Tabel 1. Coating dengan 1% agen antimikroba  menghasilkan  residu  yang  paling sedikit  yaitu  0,246  mg. Coating dengan  5%  agen antimikroba  menghasilkan  residu  yang  paling banyak  yaitu  0,785  mg.  Hal  tersebut  dikarenakan banyaknya kandungan agen antimikroba berupa Zn- Zeolit dalam larutan polivinil asetat.
Stabilitas  termal  paling  baik  terjadi  pada coating mengandung  5%  agen  antimikroba.  Hal tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sampel  memiliki ketahanan  terhadap  suhu  hingga  458,12  ºC.  Hasil sisa  tertinggi  sebanyak  35,207%.  Stabilitas  termal mengalami peningkatan seiring dengan penambahan variasi  berat  agen  antimikroba  pada coating . Coating yang mengandung sedikit agen antimikroba memiliki  stabilitas  termal  yang  kurang  baik dibanding  dengan coating yang  mengandung banyak agen antimikroba. Stabilitas termal semakin baik  jika  agen  antimikroba  dalam coating semakin banyak.  Pemilihan coating yang  mengandung  3% agen antimikroba  dapat  dilakukan  karena memiliki stabilitas termal yang baik seperti pada coating yang mengandung 5% agen antimikroba.

## 4.   KESIMPULAN
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  ditarik simpulan  bahwa  produk  antimikroba  yang  paling efektif  adalah  Ag-zeolit  dilihat  dari  kemampuan aktivitas  antimikroba  serta  ketahanan  termalnya. Komposisi  yang  paling  optimal  diperoleh  pada konsentrasi berat antimikroba sebesar 5% Ag-zeolit di  dalam  larutan  polivinil  asetat  sebagai  bahan coating polimer.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dapat dilaksanakan atas bantuan dana penelitian dosen dari Politeknik STMI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Seluruh kegiatan eksperimen dilaksanakan  di  Laboratorium  Operasi  Teknik Kimia,  Program  Studi  Teknik  Kimia  Polimer, Politeknik STMI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, J., & Hägg, M. B. (2013). Preparation and characterization  of  polyvinyl  acetate/zeolite 4A  mixed  matrix  membrane  for  gas separation. Journal  of  Membrane  Science ,
427 , 73–84. https://doi.org/10.1016/J.MEMSCI.2012.09.0 36 Jurnal Teknik Kimia, Vol. 27, No. 3, 2021
Akhigbe,  L.,  Ouki,  S.,  Saroj,  D.,  &  Lim,  X.  M.
(2014).  Silver-modified  clinoptilolite  for  the removal of Escherichia coli and heavy metals from  aqueous  solutions. Environmental Science  and  Pollution  Research , 21 (18), 10940–10948. https://doi.org/10.1007/s11356-014-2888-6
Cerrillo, J. L., Palomares, A. E., Rey, F., Valencia, S., Pérez-Gago, M. B., Villamón, D., & Palou, L. (2018). Functional Ag-Exchanged Zeolites as  Biocide  Agents. ChemistrySelect , 3 (17), 4676–4682. https://doi.org/10.1002/slct.201800432
Dutta,  P.,  &  Wang,  B.  (2019).  Zeolite-supported silver as antimicrobial agents. In Coordination Chemistry  Reviews (Vol.  383,  pp.  1–29).
Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.12.014 Flores-López, N. S., Castro-Rosas, J., Ramírez-Bon, R., Mendoza-Córdova, A., Larios-Rodríguez, E., & Flores-Acosta, M. (2012). Synthesis and properties  of  crystalline  silver  nanoparticles supported in natural zeolite chabazite. Journal of  Molecular  Structure , 1028 ,  110–115. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2012.05.08 0
Ginting,  A.  B.,  Anggraini,  D.,  Indaryati,  S.,  & Kriswarini  R.  (2007).  Potensi  Zeolit  di Indonesia. J. Tek. Bhn. Nukl. , 3 (1), 38-48. Gottardi,  G.,  &  Galli,  E.,  (1985):  Natural  zeolite, Minerals  and  rocks ,  Springer-Verlag,  Berlin Heidelberg, New York, 4-300.
Hussain,  H.  M.,  &  Mohammed,  A.  A.  K.,  (2019): Preparation and characterization of mordenite zeolite  from  iraqi  sand. IOP  Conference Series:  Materials  Science  and  Engineering , 518 (6), 1-5.
Irshad, K., Rehman, K., Sharif, H., & Sajid Hamid Akash,  M.  (2020). Antimicrobial  Polymer
Coating . Jaime-Acuña, O. E., Meza-Villezcas, A., Vasquez- Peña, M., Raymond-Herrera, O.,
Villavicencio-García,  H.,  Petranovskii,  V., Vazquez-Duhalt,  R.,  &  Huerta-Saquero,  A. (2016). Synthesis and complete antimicrobial characterization  of  CEOBACTER,  an  Ag- Based  nanocomposite. PLoS  ONE , 11 (11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166205 Kusdarto.  (2008).    Potensi  Zeolit  di  Indonesia.
Jurnal Zeolit Indonesia . 7(2).
Latief, N. A. dan Kusdarto. (2003) Eksplorasi rinci endapan  zeolit  di  Kabupaten  Tasikmalaya, Jawa  Barat,  Direktorat  Sumberdaya  Mineral, Bandung.
Marturano, V., Cerruti, P., & Ambrogi, V. (2017). 5. Polymer  additives.  In Polymer  Engineering (pp. 139–170). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110469745-005
Misaelides,  P.,  (2011):  Application  of  natural zeolites in environmental remediation: A short review. Microporous and Mesoporous Materials , 144 (1–3) , 15–18.
Top, A., & Ülkü, S. (2004). Silver, zinc, and copper exchange  in  a  Na-clinoptilolite  and  resulting effect  on  antibacterial  activity. Applied  Clay
Science , 27 (1–2), 13–19. https://doi.org/10.1016/j.clay.2003.12.002
Ustaoǧlu Iyigündoǧdu, Z., Demirci, S., Baç, N., & Şahin,  F.  (2014).  Development  of  durable antimicrobial  surfaces  containing  silver-  and zinc-ion-exchanged zeolites. Turkish Journal of Biology , 38 (3), 420–427. https://doi.org/10.3906/biy-1311-41
Yeasmin,  R.,  Zhang,  H.,  Zhu,  J.,  &  Cadieux,  P.
(2019). Fabrication and analysis of antimicrobial  additives  for  powder  coated surface. Progress  in  Organic  Coatings , 127 , 308–318.
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.11.01 6